— 279 — 



di cui parlai altra volta ('), può spiegarci la presenza del solfuro di cadmio 

 rimasto come spalmatura dopo la trasformazione delle blende sia in solfato 

 di zinco, sia in carbonato o silicato. Essendosi trovata la greenockite in 

 maggior quantità nell' altra parte del giacimento, cioè nelle concessioni Le 

 Telle e Sanna, per giustificarne la provenienza della blenda cadmifera, era 

 necessario vedere, se la composizione del minerale si mantenesse costante, 

 oppure se la quantità del cadmio fosse più accentuata in quelle parti. 



I caratteri fisici di questi due campioni non si differiscono notevolmente 

 da quelli della blenda del cantiere Principe. Tommaso della concessione 

 levante, ed anche la composizione centesimale non è molto diversa come 

 dimostrano le cifre seguenti: 



Campione N. 2 della concessione Le Telle; 



Densità a 18°, 4 = 4,05. 



Composizione 



centesimale 



s 



33,38 



Cd 



0,79 



Pb 



0,52 



Cu 



tracce 



Mn 



B 



Fe 



3,78 



Zn 



61,63 





100,10 



Campione N. 3 proveniente dalla concessione Sanna superiore alla pre- 

 cedente. 



= 4,02. 





Composizione 



centesimale 



s 



32,44 



Cd 



0.76 



Pb 



0,66 



Cu 



tracce 



Mn 



» 



Fe 



2,36 



Zn 



62,76 



Ganga 



0,45 





99,43 



Quantunque meno cadmiferi della blenda della concessione levante, pure 

 anche questi due esemplari dimostrano contenere una quantità di cadmio tale 

 da poterci spiegare l' origine delle spalmature di greenockite. 



(') La galena bismutifera di Rosas (Sulcis) e blende di diverse località di Sardegna. 

 Rendiconti Accad. Lincei, voi. XII, 1° seni., serie 5 a , fase. 1°, 1093. 



Rendiconti. 1904, Voi. XIII, 1° Sem. 36 



